994 



Faserpflanzen 



Zellen in der Rinde verteilt. Die einzelnen 

 Zellen haben einen eckigen Querschnitt 

 und sehr starke Wandungen, so da nur ein 

 feiner zylindrischer Hohlraum bleibt. Sie 

 sind etwa 40 mm lang und haben einen 

 Durchmesser von 0,02 mm. Die Flachszelle 

 zeigt mehrfach schwache Verschiebungen 

 im Lngsverlaufe (sogenannte Stauchungs- 

 erscheinungen). Die Faser ist stark doppel- 

 brechend und gibt alle Zellulosereaktionen. 

 Die Fasern des russischen Steppenflachses 

 und die Fasern vom Grunde des Flachs- 

 stengels zeigen ein abweichendes, dem Hanf 

 hnliches anatomisches Verhalten, so da 

 sie nur sehr schwer vom Hanf unterschieden 

 werden knnen. 



i b) Hanf, Cannabis sativa L. Gleich 

 dem Flachse ist der Hanf eine der ltesten 

 Kulturpflanzen. Sein Verbreitungsgebiet 

 ist grer als das des Flachses, jedoch dient 

 er in den tropischen Lndern fast aus- 

 schlielich zur Gewinnung seiner narkotischen 

 Bestandteile (Haschisch). Auer den Haupt- 

 produktionslndern des Flachses kommen fr 

 den Hanf noch Ungarn, Italien, Indien 

 und China hinzu. Die Hanffaser dient in 

 der Spinnerei nur zu groben Geweben und 

 wird in erster Linie zu Seilen und Stricken 

 verarbeitet. Sie ist uerlich dem Flachs 

 hnlich, aber in der Regel lnger. Der 

 Querschnitt der Zellen ist mehr lnglich 

 verdrckt mit spaltenfrmigem Hohlraum. 

 Die Zellwand ist ebenfalls geschichtet, stark 

 doppelbrechend und zeigt Stauchungs- 

 erscheinungen wie der Flachs. Sie ist aber 

 meist schwach verholzt. Der Hanf ist zwei- 

 geschlechtlich und liefert in seinen mnnlichen 

 Pflanzen ein feineres, wertvolleres Produkt. 

 Die Aufbereitung der Faser wird hnlich 

 wie beim Flachs gehandhabt. 



ic) Sunnfaser, von Crotalaria juncea L. 

 Auer dem eigentlichen Hanf (Cannabis) 

 werden in Indien eine Reihe von Faser- 

 pflanzen kultiviert, deren Fasern im Handel 

 als,, indischer Hanf" bezeichnetwerden. Diese 

 Sorten kann man in zwei Gruppen teilen, 

 die eine steht dem echten Hanf nher, 

 whrend die andere den Jutesorten zu- 

 gerechnet werden mu. Der wichtigste 

 der ersten Gruppe ist der sogenannte Sunn- 

 hanf (auch indischer, Bombay- oder brauner 

 indischer Hanf), der wie Flachs aufbereitet 

 wird und eine aus feinen und groben Strngen 

 zusammengesetzte, strker verholzte Faser 

 von hanfhnlichem Querschnitt liefert. 



id) Andere hlsenfrchtige Faser- 

 pflanzen. Neben anderen Arten der 

 Gattung Crotalaria liefern auch Sesbania- 

 und Vignaarten brauchbare, dem Sunn 

 hnliche Fasern. In China wird neben dem 

 echten Hanf die Leguminose Pueraria thun- 

 bergiana Benth. seit alten Zeiten als Faser- 



pflanze Ko" 



gebaut. 



ie) Nesselfasern, Ramie. Die ein- 

 heimische Brennessel liefert eine feine un- 

 verholzte Spinnfaser, die frher in be- 

 schrnktem Mae verwendet wurde, bisher 

 aber ohne dauernden Erfolg. Dagegen hat 

 die im Osten Asiens, vor allem in China 

 seit langem kultivierte Urticacee Boehmeria 

 nivea Gaud. allmhlich eine dauernde Ver- 

 wendung in der europischen Industrie 

 gefunden. Diese Ramie, Chinagras oder 

 Rhea genannte Faser wird aus den Rinden- 

 teilen der mehrjhrigen Pflanze gewonnen. 

 Schwierig ist die Aufbereitung, da die Bast- 

 faserbndel aus dem Grundgewebe der Rinde 

 mit dem einfachen Rstverfahren nicht ge- 

 wonnen werden knnen. Die Ramie kommt 

 daher in der Regel als Rohramie in breiten 

 Baststriemen in den Handel. Die eigentliche 

 Spinnfaser wird erst in den Fabriken durch 

 eigene Verfahren, die die Isolierung der Bast- 

 fasern auf chemischem Wege ohne Sch- 

 digung der Qualitt der Faser bewirken, 

 gewonnen. Dadurch werden die Bastbndel 

 annhernd in die einzelnen Zellen zerlegt, 

 die bei der Ramie eine ungewhnliche Lnge 

 bis zu 260 mm und einen Durchmesser 

 von 0,04 bis 0.08 mm haben (sogenannte 

 kotonisierte Ramie). Die Faser ist unver- 

 holzt, hat einen zusammengedrckt-ellip- 

 tischen, hufig unregelmig ausgebuchteten 

 Querschnitt, ist geschichtet und zeigt Stau- 

 chungserscheinungen und deutliche Lngs- 

 spalten. Sie wird u. a. zu dem Grundgewebe 

 der Glhstrmpfe verwendet. 



In China und Japan wird eine andere 

 Nessel Urtica thunbergiana Sieb. u. Zucc. 

 mit hnlichen Fasern kultiviert. Sie liefert 

 den sogenannten Berghanf (Shan ma). 



if) Japanische Papierfaser. Der 

 Papiermaulbeerbaum Broussonetia papyri- 

 fera Vent. besitzt in seiner Rinde so dichte 

 Lagen von Bastfaserbndeln, da sie wie 

 groe Stcke Papier gewonnen und ver- 

 wendet werden knnen. In die einzelnen 

 Fasern zerlegt, dient der Bast seit alten 

 Zeiten zur Verfertigung des japanischen 

 Papiers. Aehnlich verwendet man in 

 Japan die Fasern der Thymelaeacee Edge- 

 worthia papyrifera Sieb. u. Zucc, dort 

 Mitsumata genannt. 



2.Zweikeimblttrige Faserpflanzen mit 

 verholzten Fasern. 2a) Jutegruppe. 

 In diese Gruppe gehren im wesentlichen 

 Fasern von Tiliaceen und Malvaceen. Der 

 Hauptvertreter ist die echte Jute, Corchorus 

 capsularis L. Auch andere Arten dieser 

 Gattung, vor allem Corchorus olitorius L. 

 werden zur Fasergewinnung angebaut. In 

 Indien wird Jute schon seit langem kulti- 

 viert, auch heute noch kommt 19 /ao der 

 Handelsware von dort. Die einjhrigen Pflan- 

 zen werden 2,5 bis 5 m hoch; sie werden in 



